33 — 
caldo e, coaie per gli altri metalli, constatai che in seguito alla 
rottura, essa aumentava d’ intensità. 
II ferro ordinario si comporta nello stesso modo del ferro 
di Svezia. 
Ghisa. Circa la direzione della corrente , la ghisa ha com- 
portamento contrario a quello del ferro. Difatti, prima di rom- 
pere la parte sottile, la corrente va sempre dal freddo al caldo. 
Invece, dopo la rottura di essa, la corrente va dal caldo al fred- 
do ed il fenomeno è più sensibile di prima. 
Acciaio. Nell’ acciaio , quando è intera la parte sottile , la 
corrente lia direzione variabile. Esso si comporta ora come il 
ferro, ora come la ghisa. Però, in seguito alla rottura dell’intac- 
co, la corrente va sempre dal freddo al caldo. 
Piombo. Dopo diverse prove fatte per ottenere aste omoge- 
uee, constatai che il miglior mezzo era di ridurre a forma cilin- 
drica, col martello , le aste del commercio. Dalle esperienze con 
esse eseguite, analoghe a quelle fatte con aste dei precedenti 
metalli, ho constatato che nel piombo del commercio il fenomeno 
Le-Roux non si osserva a fatto. Nello stesso modo si comporta il- 
piombo puro. 
Nel ferro di Svezia, zinco ed ottoue del commercio, ove il 
fenomeno è più sensibile, ho pure determinato la fòrza termo-elet- 
tromotrice in diverse condizioni dell’ intacco. Le diverse tempe- 
rature venivano determinate con una pinzetta termo-elettrica 
(coppia ferro-rame ) precedentemente graduata ed applicata a 12 mm. 
da un estremo dell’ intacco. Prima di eseguire ogni misura aspet- 
tavo che la temperatura si fosse mantenuta stazionaria per un 
dato tempo. Sceglievo aste di m. 1, 40 di lunghezza e di 9 mm. 
di diametro assottigliandone le estremità. 
Quando l’intacco è lungo mm. 11 e profondo mm. 2 V* ? il 
fenomeno è poco sensibile neU’otto»e, evidente nello zinco, sensi- 
fehssimo nel ferro. Approfondendo l’intacco tino a mm. 4, la forza 
fermo-elettromotrice per il ferro, fra le temperature 26° e 135°, 5 
